102. ATTI 



tjnesto sviluppato in gran copia in tempo dell'operazione. Le 

 proporzioni adunque sembra che debbano essere fissate come 



sescue 



Ossido di rame ottenuto per mezzo dell'am- 

 moniaca parti - - - - - 01 3 



per mezzo dell'acido nitrico - - 028 



Zolfo 034 



Silice - - - - - - - -016 



Ferro -------- 004 



Calce determinata - - - - - 001 

 Calce non li;?sata forse - - _ _ 001 



Acido carbouiio forse - - - . _ oo3 

 In tutto vengono a formare parti - - 100 

 Che tante erano quelle della minerà im- 

 piegata . 

 Dopo aver esposte le proprietà fisiche di questa miniera, 

 e dettagliata l'analisi della niedesiìna, descriverà l'espe- 

 rienze da me istituite all'oggetto di render servibile questo 

 nostro prodotto alla pubblica economia. Goniincierò dal narra- 

 re il metodo, con cui sou giunto ad estrarre il rame, se noix 

 nello stato della massima purezza , almeno adattato ai diversi 

 lavoii; quindi tarò «ouosccre altri usi, in cui può con vantag- 

 gio iiJUiiegarsi questo minerale in stato greggio. 



Cento parti di questa miniera , dopo averla diligentemen- 

 te lavata^ le posi in una padella di ferro, per l'are abbrucia- 

 re col mezzo della giiihitura tutto il zolfo, che alla medesima 

 va unito. Feci questri operazione ad un lento fuoco, perche il 

 zolfo non venisse ad abbruciarsi, e così formasse dell'acido sol- 

 forico, che poteva decomporre il metallo. L'unii ad una suffi- 

 ciente quantità di flusso nero, e così preparata, la posi in un 

 ciogio'o broscato, la di cui parte superiore jicoprii col muriato 

 di soda, quindi lu misi in un fornello di aff'usione . Dopo un fuo- 

 co (outinuato per riiv;a un'ora, levai il crogiolo dal fornello, 

 e con (juesto semplice mezzo otteimi un globetto di metallo. 

 4^attsto rarue non era fragile, o come lo chiamano gli artieri, 

 .crudo, ani-i era ina-b abile , elastico, e suscettibile di pulimen- 

 to per mezzo welia lima, e della strofinazione . 



Con un metodo non molto difficile a porsi in esecuzione, 

 può la nostra miniera dare ancora del solfato a questo metal- 

 lo , come si rileva dalle seguenti esperienze . Presi cento parti 

 di questa miniera , in cui feci abbruciare ad una corrente 

 d'.ria tutto il zollo in un vaso di porcellana per mezzo dell* 

 arroventimeuto de!, medesiuio; messi nt-ll'acqua questo corpo 

 così prepaidto , e dopo un certo tempo filtrai il liquore che 



per 



